160 EUDIALYTE. 



EUMALYTE. Eucolite. 

 Rhomboèdre aigu de 73°30'. 



ANGLES CALCULÉS. ANGLES CALCULÉS. 



ANGLES CALCULÉS. 



■ e 2 e 2 4 20°0' 



é*-d> 150-0' 

 rfirfi /|20°0' 



ft!a 2 148-38' 

 *a i p 11 2° 18' 

 ^e 2 90° 

 a 1 ^ 129-22' 

 «le 1 101°35' 



a l d 2 98-49' 

 rfifl 2 adj. 116-48' 



d l d* adj. 166-1' 

 c? 1 ^ adj. 143-15' 

 d 2 p adj. 1S7-14' 

 rfifii 90- sur p 

 pp 73-30' arête culm. 

 pb x 126-45' 



d i b i adj. 132-2' 

 #a 2 latér. 90- 

 b l b l 95-56' ar. culm. 

 fra? 137-58' 



rfie 1 adj. 148-2' 

 e l e 1 63-56' ar. culm. 

 e 1 p latér. 121-58' 



(fia* 126-25' ar. culm. 



On connaît dans l'eudialyte les combinaisons : d i a i a 2 p; aïaïpe 1 ; 

 e 2 d 1 a 1 a* p b l ; e 2 d 1 a 1 a 2 p b l e 1 ; e 2 d 1 a 1 a 2 p 6 1 e 1 d 2 ; voy. fig. 220, 

 pi. XXXVII. L'eucolite n'offre généralement que le prisme hexa- 

 gonal basé d 1 a 1 ; j'y ai cependant rencontré a 2 . Dans l'eudialyte, 

 clivage net suivant a 1 , difficile suivant a? et d 1 . Dans l'eucolite, le 

 clivage est très-facile et très-net suivant d 1 , à peine indiqué sui- 

 vant a 2 . Cassure conchoïdale ou inégale. Translucide ; transpa- 

 rente en lames très-minces. Double réfraction assez énergique. 

 Un seul axe positif dans l'eudialyte, négatif dans l'eucolite. 

 Eclat vitreux. Rose fleur de pêcher, foncé; rouge brunâtre. Pous- 

 sière blanche. Fragile. Dur. = 5 à 5,5. Dens. — 2,84 à 2,95 pour 

 l'eudialyte. 



Au chalumeau fond facilement avec bouillonnement en un verre 

 bulleux d'un vert sombre. Dans le sel de phosphore, la silice se 

 gonfle tellement que le produit de la fusion ne peut pas prendre la 

 forme sphérique. Facilement soluble dans les acides en faisant une 

 gelée épaisse. 



En admettant que la zircone joue le rôle d'acide, on peut écrire 



la formule : R (Si, Zr) 2 ; R = (Ca, Na, Fe, Mn) dans l'eudialyte ; 

 l'eucolite contient en outre un peu d'oxyde de cérium et d'oxyde 

 de lanthane. 



Analyses de l'eudialyte du Groenland : a, par Stromeyer ; è, par 

 Rammelsberg; c, par Damour ; de l'eucolite de Norwège : d, par 

 Scheerer ; e, par Damour. 





a 



b 



c d 



e 



Silice • 



52,48 



49,92 



50,38 47,85 



45,70 



Zircone 



10,89 



46,88 



1 5,60 ) 

 ' [ 14,05 

 0,35 ) ' 



14,22 



Acide tantalique 



» 



» 



2,35 



Chaux 



10,14 



11,11 



9,23 12,06 



9,66 



Soude 



13,92 



42,28 



13,10 12,31 



11,59 



